## MODIFIKASI KITOSAN DARI LIMBAH CANGKANG KEPITING SEBAGAI SEDIAAN MATERIAL MEMBRAN FILTRASI AIR
Krisman Umbu Henggu 1* , Robinson Umbu Lapu 1 , Petrus Takanjanji 1 , Rambu Fretty Nganggu Djawa 1 , Septiani Rambu Lingga 1 , Sribidanti Abbas 1 , Herman Hiwa Ngunju 1 , Ivan Roberto Willy 1 , Noven Tinggi Nalu 1 1 Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakutas Sains dan Teknologi. Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Jl. R. Suprapto No. 35, Waingapu, Prailiu, Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 87113
*Korespodensi: krisman@unkriswina.ac.id (Diterima 12-03-2022; Direvisi 13-04-2022; Dipublikasi 14-06-2022)

## ABSTRAK
Tingkat  pencemaran  air  global  saat  ini  telah  mencapai  65%,  yang  terdiri  atas  pencemaran  polutan organik  40%  dan  anorganik  25%.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan  solusi  penyelesaian  kasus  pencemaran  air dengan  berbagai  pendekatan  polimer  alami,  salah  satunya  penggunaan  membran  kitosan.  Penelitian  ini dilakukan dengan menyiapkan material kitosan lau dimodifikasi menjadi membran filtrasi pada kolom filtrasi dan diujikan  pada  sampel  air.  Indikator  pengukuran  kualitas  air  setelah  proses  filtrasi  dengan  membran  kitosan meliputi  oksigen  terlarut  (DO), Total  Suspended  Solid (TSS), Biological  Oxigen  Demand (BOD)  dan  derajat keasaman  (pH).  Hasil  penelitian  menunjukkan  kondisi  air  bahan  baku  sebelum  proses  filtrasi  memiliki karakteristik oksigen terlarut (DO), Total Suspended Solid (TSS), Biological Oxigen Demand (BOD) dan derajat keasaman  (pH)  beradap  pada  kualitas  kelas  IV  yang  hanya  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pertanian. Sebaliknya,  setelah  proses  filtrasi  dengan  membran  kitosan  yang  diekstraksi  dari  limbah  cangkang  kepiting, karakteristik kualitas air tersebut telah tergolong dalam kualitas baku mutu air kelas II yakni kandungan DO 3,92 mg/l, TSS 42,64 mg/l, BOD 5,95 mg/l dan pH 8. Hal ini menunjukkan bahwa membran kitosan yang diekstraksi dari limbah cangkang kepiting memiliki potensi pengembangan sebagai sumber material filtrasi air.
Kata kunci: flokulasi; kitin; kualitas_air; polimer

## MODIFICATION OF CHITOSAN FROM CRAB SHELL WASTE AS A WATER FILTRATION MEMBRANE MATERIAL ABSTRACT
The  current  global  water  pollution  level  has  reached  65%,  which  consists  of  40%  organic  and  25% inorganic  pollutant  pollution.  Therefore,  it  is  necessary  to  solve  cases  of  water  pollution  with  various  natural polymer  approaches,  one  of  which  is  the  use  of  chitosan  membranes.  This  research  was  carried  out  by preparing chitosan material, then being modified into a filtration membrane in a filtration column and tested on water samples. The indicators for measuring water quality after the filtration process with chitosan membranes include  dissolved  oxygen  (DO),  Total  Suspended  Solid  (TSS),  Biological  Oxygen  Demand  (BOD)  and  acidity (pH).  The  results  showed  that  the  condition  of  the  raw  material  water  before  the  filtration  process  had  the characteristics of dissolved oxygen (DO), Total Suspended Solid (TSS), Biological Oxygen Demand (BOD) and acidity (pH) were of class IV quality, which was only used for agricultural purposes. On the other hand, after the filtration process with chitosan membrane extracted from crab shell waste, the water quality characteristics were classified as class II water quality standards, namely DO content 3.92 mg/l, TSS 42.64 mg/l, BOD 5.95 mg/l and pH 8. This indicates that the chitosan membrane extracted from crab shell waste has development potential as a source of water filtration material.
Keywords: chitin, flocculation, polymer, water_quality
DOI: https://doi.org/10.37905/jfpj.v4i2.13807

## PENDAHULUAN
Kasus pencemaran air oleh berbagai senyawa beracun, terutama polutan organik dan logam berat telah  menjadi  masalah  lingkungan  yang  serius  karena  sangat  berdampak  negatif  kehidupan  organisme. Menurut Ahmed & Ismail (2018) tingkat pencemaran air global saat ini telah mencapai  65%, yang terdiri atas  pencemaran  polutan  organik  40%  dan  anorganik  25%.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan  solusi penyelesaian  kasus  pencemaran  air  dengan  berbagai  pendekatan  teknologi  secara  fisik,  kimia  maupun biologi. Salah satu metode yang saat ini dikembangkan sebagai material filtrasi air ialah  polimer (sintetis dan alami).  Hal ini berkaitan dengan kekuatan polimer dalam proses adsorpsi dan koagulasi (Crini et al ., 2019). Proses adsorpsi dan koagulasi dari adsorben polimer alami berkaitan dengan gugus fungsi polimer (hidroksil, akrboksil, amina atau asetamido) yang sangat efektif dalam mengikat ( chelator ) polutan organik hingga logam berat (Crini 2005). Beberapa polimer alami yang sangat efektif digunakan sebagai meterial filtrasi air yakni kitin (Figueiredo et al .,2005), kitosan (Zhu et al ., 2010), starch (Renault et al ., 2008) dan selulosa (Liu et al ., 2002). Beberapa polimer tersebut memiliki sifat ramah lingkungan,  biodegradabilitas, non-toksisitas dan biokompatibilitas (Thakur et al ., 2014).
Sumber  polimer  yang  sangat  melimpah  keberadaannya  pada  limbah  perikanan  ialah  kitin-kitosan. Kitin merupakan polimer linear yang tersusun rantai unit 2- asetamida -2- deoksi -D- glucopiranol (atau suatu N- asetil D- glukosrunin )  yang  paling  umum  ditemukan  pada  limbah  cangkang crustacea dan  moluska (Henggu  2021).  Limbah  cangkang crustacea dan  moluska  merupakan  salah  satu  limbah  hasil  perikanan yang  sering  dijumpai  di  Kabupaten  Sumba  Timur  dan  ketersediaannya  cukup  melimpah.  Hal  ini  karena salah satu komoditi hasil perikanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Sumba Timur ialah crustacea dan moluska (Henggu et al., 2021). Hingga saat ini limbah tersebut belum dimanfaatkan dengan baik,  walapun  disisi  lain  limbah crustacea dan  moluska  memiliki  senyawa  kitin  yang  menjadi  senyawa organik paling dominan. Kumari & Rath (2014) komposisi kitin pada limbah perikanan dapat mencapai 30- 40%,  lebih  tinggi  dibandingkan  komposisi  kitin  pada  limbah  organisme  lainnnya.  Produksi  kitin-kitosan dapat melalui  proses demineralisasi, deproteinasi hingga  dekolorisasi, sedangkan produksi kitosan dapat dilakukan  dengan hidrolisis parsial melalui  proses deasetilasi kitin  dengan metode  basa  (Rinaudo 2006). Biopolimer  kitin-kitosan  telah  banyak  diteliti  untuk  dimanfaatkan  sebagai  adsorben  diantara  sebagai adsorben cemaran tekstil (Kyzas et al., 2017), penyerap polutan hayati (Saheed et al., 2021) dan penyerap logam  berat  (Begum et  al., 2021).  Namun  keterbatasan  biopolimer  kitin-kitosan  ialah  kestabilan  dalam formulasi adsorben. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih difokuskan pada modifikasi kitosan yang diekstraksi dari limbah cangkang kepiting sebagai membran filtrasi serta pengaruhnya terhadap perubahan kualitas air.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November 2021, bertempat di Laboratorium MIPA terpadu, Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. Analisis karakteristik kandungan air (kualitas air) dilakukan secara in situ maupun ex situ . Pengambilan sampel air bahan baku bertempat di Lapangan Swembak Kabupaten Sumba Timur.

## Bahan dan Alat
Alat yang digunakan ialah DO meter Lutron -5510, oven, erlemenyer, kertas saring Whatmann no 42, batang  pengadung,  gelas  ukur,  timbangan  analitik,  pipet  volumentrik  dan  tabung  volumetrik.  Bahan penelitian  meliputi  sampel  air  bahan  baku,  kitosan,  CH 3 COOH,    H 2 SO 4 pekat,  KOH,  MgSO 4 ,  akuades, kapas dan silika.

## Metode Penelitian

## Persiapan kolom dan proses filtrasi
Koleksi  kitosan  yang  telah  diekstraksi  dari  limbah  cangkang  kepiting  berdasarkan  metode  kimia (Suptijah  2004),  dilarutkan  dalam  asetat  1%  perbandingan  1:3  (b/v).  Proses  tersebut  dilakukan  hingga kitosan  dapat  larut  sempurna.  Tahap  selanjutnya  ialah  persiapan  kolom  filtrasi  dilakukan  dengan menyiapkan tabung buret valumetrik berkapasitas 100 mL yang diseuaikan layers kolomnya. Adapun layer kolom  filtrasi  tersebut  yakni  berisikan  kapas  ( layers 1)  dan  larutan  kitosan  ( layers 2).  Adapun  ilustrasi kompisisi kolom filtrasi disajikan pada Gambar 1.

## a                                                           b                                            c
Gambar 1. ( a ) ilustrasi komposisi kolom filtrasi air (Firdaus 2008); ( b ) proses filtrasi; ( c ) kitosan dari limbah cangkang kepiting
kolom  filtrasi  disiapkan,  air  bahan  baku  yang  dikoleksi  dari  perairan  Swembak  terlebih  dahulu  diuji Dissolved  Oxygen (DO), Total  Suspended  Solid (TSS), Biological  Oxigen  Demand (BOD)  dan  Derajat Keasaman (pH). Setelah proses pengujian tersebut, air bahan baku sampel lalu dialirkan kedalam kolom filtrasi yang disiapkan, hingga menghasilkan air hasil fitrasi. Air hasil filtrasi tersebut dilakukan uji DO, TSS, BOD dan pH untuk mengetahui kualitas air setelah difiltrasi membran kitosan.

## Analisis Data
Data  observasi  karakteristik  sampel  air  (DO,  TTS,  BOD,  pH)  yang  telah  diperoleh  sebelum  dan sesudah  filtrasi  diuji  asumsi  secara  statistik.  Setelah  memenuhi  uji  asumsi,  data  tersebut  kemudian dilakukan uji T berpasangan. Adapun model matematika uji T berpasangan yakni sebagai berikut :

## Keterangan :
x ̄ 1 : rata-rata kandungan kualias air (DO, TTS, BOD, pH) sebelum filtrasi
x ̄ 2 : rata-rata kandungan kualias air (DO, TTS, BOD, pH) setelah filtrasi S1 : Simpangan baku data kualias air (DO, TTS, BOD, pH) sebelum filtrasi S2 : Simpangan baku data kualias air (DO, TTS, BOD, pH) setelah filtrasi n1 : Jumlah sampel sebelum filtrasi 2 : Jumlah sampel setelah filtrasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dissolved Oxygen (DO)
Dissolved Oksigen atau oksigen terlarut merupakan satuan oksigen yang terkandung dalam perairan. Total oksigen terlarut dalam air tersebut  dapat diperoleh dari proses fotosintesis maupun  absorbsi udara bebas.  Menurut  Rudolph et  al .,  (2002)  oksigen  terlarut  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan kualitas air dan kehidupan organisme perairan. Semakin tinggi kandungan oksigen terlarut memiliki korelasi positif terhadap tingginya kualitas perairan. Rerata oksigen terlarut ( dissolved oxygen ) pada air bahan baku yang belum lakukan filtrasi dengan membran kitosan maupun yang telah dilakukan filtrasi dapat dilihat pada Gambar  2.  Rerata  oksigen  terlarut  pada  air  bahan  baku  yakni  1,60  mg/l,  sebaliknya  kandungan  oksigen terlarut  pada  air  bahan  baku  yang  telah  difiltrasi  mencapai  3,92.  Lebih  tinggi  dibandingkan  kandungan oksigen terlarut pada air bahan baku. Rendahnya oksigen terlarut pada air bahan baku dipengaruhi oleh
Jambura Fish Processing Journal Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 Henggu et al., / JFPJ, Vol. 4(2): 72-82
1,60 ± 0,28 a 3,92 ± 0,34 b 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 Air Bahan Baku Air Hasil Filtrasi D isso lved Ok si gen (mg /l) Kondisi Air
pencemaran domestik greywater seperti limbah rumah tangga (sampah plastik, kayu, air hasil cucian rumah tangga). Menurut Saheed et al ., (2021) kitosan dapat mengalami protonasi dan menyebabkan polimernya terbuka  sehingga  setiap  situs  kitosan  dapat  memiliki  kerapatan  muatan  yang  tinggi.  Hal  tersebut  diduga sangat berkontribusi terhadap peningkatan oksigen terlarut pada suatu perairan. Selan itu, proses koagulasi bahan  polutan  oleh  kitosan  menyebabkan  kapasitas  daya  tampung  oksigen  terlarut  pada  perairan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi perairan yang belum difiltrasi (Figueiredo et al .,2005).
Gambar 2. Kondisi oksigen terlarut ( dissolved oxygen ) pada air bahan baku dan air hasil filtrasi membran kitosan
Hasil analisis statistik (Gambar 2) menunjukkan bahwa penggunaan membran kitosan berbahan baku limbah cangkang kepiting memiliki perbedaan nyata (P<0,05) terhadap peningkatan kadar oksigen terlarut pada  air  yang  difiltrasi.  Tingginya  kadar  oksigen  terlarut  pada  air  hasil  filtrasi  pada  Gambar  2  berkaitan dengan  rendah  polutan  perairan  setelah  difiltrasi  dengan  membran  kitosan.  Rendahnya  polutan  tersebut dapat  menurunkan  kapasaitas  daya  tampung  cemaran  air  sehingga  memberikan  pengaruh  terhadap tingginya  daya  absorbsi  oksigen.  Penurunan  polutan  pada  air  bahan  baku  tersebut  memiliki  kaitan  erat dengan  gugus  polimer  kitosan  terutama  gugus  amina  dan  metil  (-CH 3 )  yang  berperan  sebagai  flokulan. Adapun proses flokulasi kitosan pada suspensi polutan dapat diilustrasikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Ilustrasi proses flokulasi kitosan pada suspensi polutan ( Chopra & Ruhi 2016)
Kitosan  pada  dasarnya  sering  mengalami  protonasi  akibat  penambahan  muatan  saat  diformulasi, misalnya gugus amin (NH 2 ) pada kitosan dapat terprotonasi menjadi NH 3+ disepanjang rantai polimer dan menyebabkan  terjadinya  perubahan  sifat  situs  kitosan  menjadi  polikationik.  Sifat  polikationik  tersebut menjadi  alasan  dasar  polimer  kitosan  menjadi chelating  agents ,  kemampuan  untuk  membentuk  film, kemampuan untuk mengikat dengan sel mikroba, viskositas, kelarutan dalam berbagai media, karakteristik optik  dan  struktural.  Sifat  polikationik  kitosan  menyebabkan  terjadinya  agregasi  patikel  suspensi  polutan sehingga molekul polutan yang tersuspensi tersebut memiliki massa dan dapat disedimentasi pada proses filtrasi. Proses agregasinya polimer kitosan dengan partikel suspensi polutan yang dijembatani oleh ikatan elektrostatik  yang  menghubungkan  gugus  amin  terprotonasi  dengan  gugus  karboksil  pada  unsur  organik maupun pada muatan ion logam pada suspensin polutan logam berat.

## Total Suspended Solid (TSS)
Indikator Total Suspended Solid (TSS) pada perairan merupakan deskripsi jumlah padatan organik maupun anorganik  yang  tersuspensi  dalam  perairan.  Kondisi  TSS  berdampak  terhadap  tingkat  kecerahan  atau kekeruhan suatu perairan. Menurut Du et al ., (2022) tingginya TSS pada perairan menunjukkan tingginya jumlah polutan yang terjadi secara fisik maupun kimiawi. Rerata kandungan TSS pada air bahan baku yang belum  dilakukan filtrasi dengan membran kitosan maupun yang telah dilakukan filtrasi dapat dilihat  pada Gambar 4.
Jambura Fish Processing Journal Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 Henggu et al., / JFPJ, Vol. 4(2): 72-82
80,35 ± 2,09 b 42,64 ± 0,66 a 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Air Bahan Baku Air Hasil Filtrasi To tal Su sp en ded So lid (mg /l) Kondisi Air Gambar 4. Kondisi Total Suspended Solid (TSS) pada air bahan baku dan air hasil filtrasi membran kitosan
Rerata Total  Suspended  Solid (TSS)  pada  air  bahan  baku  dan  air  hasil  filtrasi  membran  kitosan berkisar  antara  42,64  mg/l-80,35  mg/l.  Kandungan  TSS  tersebut  menunjukkan  mengalami  penurunan setelah  air  bahan  baku  difiltrasi  dengan  membran  kitosan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  membran  filtrasi kitosan sangat efektif dalam mengikat ( chelator ) padatan partikel tersuspensi. Adapun perkiraan efektifitas penurunan TSS pada air bahan baku mencapai 37,71 mg/l. Kondisi fisika TSS pada air limbah umumnya bermuatan negatif, sehingga TSS tersebut saling tolak-menolak dan berdampak terhadap proses suspensi. Keberadaan polimer kitosan pada membran filtrasi terutama gugus metil (-CH 3 ) dapat memberikan muatan berlawanan terhadap TSS sehingga proses flokulasi dapat terjadi melalui agregasi. Menurut Ganjali et al .,
(2017) polimer kitosan memiliki struktur kimia yang mengandung amino yang sangat reaktif misalnya amina (–NH 2+ ),  metil  (-CH 3 )  dan  gugus  hidroksil  (-OH + )  yang  direkomendasikan  sebagai  bahan  adsorben  yang sangat  efektif.  Rendahnya  TSS  pada  air  hasil  filtrasi  (Gambar  4)  memberikan  korelasi  terhadap  tingkat kecerahan air yang cukup baik.

## Biological Oxigen Demand (BOD)
Biological Oxygen Demand (BOD) merupakan indikator jumlah zat organik yang terkandung dalam suatu perairan. Semakin tinggi BOD maka akumulasi cemarin organik juga cukup tinggi. Kondisi BOD yang tinggi pada perairan menunjukkan banyak mikroorganisme yang mencemari suatu perairan, sebaliknya jika
Jambura Fish Processing Journal Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 Henggu et al., / JFPJ, Vol. 4(2): 72-82
6,84 ± 1,42 a 5,95 ± 0,40 a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Bahan Baku Air Hasil Filtrasi Biologic al O xy ge n De m and (mg /l) Kondisi Air
kondisi BOD rendah menunjukkan bahwa organisme pencemar yang terkandung dalam perairan cenderung rendah dan kualitas kemurnian air tinggi.
Gambar 5. Kondisi Biological Oxygen Demand (BOD) pada air bahan baku dan air hasil filtrasi membran kitosan
Rerata BOD pada air bahan baku dan air hasil filtrasi membran kitosan berkisar antara 6,84 mg/l- 5,95 mg/l. Kandungan BOD pada Gambar 5 menunjukkan mengalami penurunan setelah air bahan baku difiltrasi  dengan  membran  kitosan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  membran  filtrasi  kitosan  sangat  efektif dalam  mereduksi  mikroorganisme  yang  terkandung  dalam  air  bahan  baku.  Menurut  Ke et  al .,  (2021) karakteristik  gugus  fungsi  C 2 -NH 2 ,  C 3 -OH  (hidroksil  sekunder),  dan  C 6 -OH  (hidroksil  primer)  pada  rantai kitosan sangat berpengaruh terhadap aktivitas kerusakan membran mikroorganisme. Semakin rendah nilai BOD  suatu  perairan  menunjukkan  bahwa  air  tersebut  cukup  baik  digunakan  untuk  kebutuhan  manusia (PERMENKES 2017).

## Derajat Keasaman (pH)
Derajat  keasaman  merupakan  gambaran  tingkat  kesadahan  suatu  perairan.  Kesadahan  tersebut sangat  dipengaruhi  oleh  daya  tampung  air  yang  meliputi  daya  tampung  unsur  organik  dan  anorganik. Adapun rerata derajat keasaman (pH) pada air bahan baku yang belum dilakukan filtrasi dengan membran kitosan maupun yang telah dilakukan filtrasi dapat dilihat pada Gambar 6.
Jambura Fish Processing Journal Vol. 4 No. 2 Tahun 2022 Henggu et al., / JFPJ, Vol. 4(2): 72-82
8,01 ± 0,63 b
6,58 ± 0,57 a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Air Bahan Baku Air Hasil Filtrasi D era ja t K ea sa m an (pH )

## Kondisi Air
Gambar  6.  Kondisi  derajat  keasaman  (pH)  pada  air  bahan  baku  dan  air hasil filtrasi membran kitosan
Rerata pH pada air bahan baku dan air hasil filtrasi membran kitosan berkisar antara 8,01 mg/l-6,58 mg/l. Kondisi pH tersebut menunjukkan penurunan derajat keasaman air setelah air bahan baku difiltrasi dengan membran kitosan. Hal ini menunjukkan bahwa membran filtrasi dapat menurunkan pH (basa). Hal ini  diduga  karena  membran  kitosan  dapat  mereduksi  TSS  (Gambar  5).  Menurut  Dodds  &  Whiles  (2004) tingginya  total  padatatan  organik  dan  anorganik  yang  tersuspensi  dalam  perairan  sangat  berdampak terhadap tingginya kesadahan perairan. Rendahnya kondisi derajat keasaman air setelah difilitrasi diduga akibat  kesetimbangan  muatan  yang  diperoleh  selama  proses  agregasi  saat  filtrasi  berlangsung.  Hal  ini karena koleksi kitosan yang digunakan sebagai membran filtrasi memiliki rata-rata pH 6.

## PENUTUP
Kondisi  air  bahan  baku  sebelum  proses  filtrasi  memiliki  karakteristik  oksigen  terlarut  (DO), Total Suspended  Solid (TSS), Biological  Oxigen  Demand (BOD)  dan  derajat  keasaman  (pH)  beradap  pada kualitas kelas IV yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian. Sebaliknya, setelah proses filtrasi dengan membran kitosan yang diekstraksi dari limbah cangkang kepiting, karakteristik kualitas air tersebut telah  tergolong  dalam  kualitas  baku  mutu  air  kelas  II  yang  tidak  hanya  diperuntukkan  dalam  bidang pertanian namun juga dapat dimanfaatkan dalam prasarana rekreasi air, budidaya ikan hingga peternakan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  membran  kitosan  yang  diekstraksi  dari  limbah  cangkang  kepiting  memiliki potensi pengembangan sebagai sumber material filtrasi air.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, S., & Ismail, S. (2018).  Water pollution and its sources, effects & management: a case study of Delhi.  Shahid  Ahmed  and  Saba  Ismail  (2018)'Water  Pollution  and  its  Sources,  Effects  & Management:  A  Case  Study  of  Delhi', International  Journal  of  Current  Advanced  Research ,  7(2), 10436-10442.
Anwariani, D. (2019). Pengaruh Air Limbah Domestik Terhadap Kualitas Sungai. Karya Ilmiah Destari.
Begum , S., Yuhana, N. Y., Saleh, N. M., Kamarudin, N. H. N., & Sulong, A. B. (2021). Review of chitosan composite  as  a  heavy  metal  adsorbent:  Material  preparation  and  properties. Carbohydrate polymers , 259 , 117613.
Chopra , H., & Ruhi, G. (2016). Eco friendly chitosan: An efficient material for water purification. The pharma innovation , 5 (1, Part B), 92.
Crini,  G.,  Lichtfouse,  E.,  Wilson,  L.D.,  &  Morin ‐ Crini,  N.  (2019).  Conventional  and  non ‐ conventional adsorbents for wastewater treatment. Environmental Chemistry Letters , 17(1):195–213
Dodds, W. K., & Whiles, M. R. (2004). Quality and quantity of suspended particles in rivers: continent-scale patterns in the United States. Environmental management , 33(3), 355-367.
Du,  Y.,  Song,  K.,  Wang,  Q.,  Li,  S.,  Wen,  Z.,  Liu,  G.,  &  Zhang,  B.  (2022).  Total  suspended  solids characterization  and  management  implications  for  lakes  in  East  China. Science  of  The  Total Environment , 806, 151374.
Figueiredo,  S.A.,  Loureiro,  J.M.,  &  Boaventura,  R.A.  (2005).  Natural  waste  materials  containing  chitin  as adsorbents for textile dyestuffs: Batch and continuous studies. Water Research , 39(17):4142–4152.
Ganjali,  M.R.,  Rezapour,  M.,  Faridbod,  F.,  &  Norouzi,  P.  (2017).  Chitosan  composites:  Preparation  and applications  in  removing  water  pollutants,  in  Handbook  of  Composites  from  Renewable  Materials (eds. V.K. Thakur, M.K. Thakur, and M.R. Kessler). doi:10.1002/9781119441632.ch124.
Henggu, K. U. (2021). Morphological characteristics and chemical composition of Cuttlebone (Sepia sp.) at Muara  Angke  fishing  port,  Jakarta  Indonesia. In  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental Science . 718(1), 012034.
Henggu, K. U., Tega, Y. R., Meiyasa, F., Ndahawali, S., Tarigan, N., & Nurdiansyah, Y. (2021). Analisis Konsumsi  Ikan  pada  Masyarakat  Pesisir  Sumba  Timur. Buletin  Ilmiah  Marina  Sosial  Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 7 (2), 103-114.
Ke,  C.  L.,  Deng,  F.  S.,  Chuang,  C.  Y.,  &  Lin,  C.  H.  (2021).  Antimicrobial  actions  and  applications  of chitosan. Polymers , 13(6), 904.
Kumari, S., & Rath, P. K. (2014). Extraction and characterization of chitin and chitosan from (Labeo rohit) fish scales. Procedia Materials Science , 6, 482-489.
Kyzas ,  G.  Z.,  Bikiaris,  D.  N.,  &  Mitropoulos,  A.  C.  (2017).  Chitosan  adsorbents  for  dye  removal:  a review. Polymer international , 66 (12), 1800-181
Liu, M., Deng, Y., Zhan, H., and Zhang, X. (2002). Adsorption and desorption of copper (II) from solutions on new spherical cellulose adsorbent. Journal of Applied Polymer Science , 84:478–485.
Rinaudo,  M.  (2006).  Chitin  and  chitosan:  Properties  and  applications. Progress  in  Polymer  Science , 31(7):603–632.
Rudolph, A., Ahumada, R., & Pérez, C. (2002). Dissolved Oxygen content as an index of water quality in San Vicente Bay, Chile (36′ S). Environmental Monitoring and Assessment , 78(1), 89-100.
Saheed , I. O., Da Oh, W., & Suah, F. B. M. (2021). Chitosan modifications for adsorption of pollutants–A review. Journal of hazardous materials , 408 , 124889.
Suptijah, P. (2004). Tingkatan kualitas kitosan hasil modifikasi proses produksi. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia , 7(1).
Thakur, V.K., Thakur, M.K. & Gupta, R.K. (2014). Graft copolymers of natural fibers for green composites. Carbohydrate Polymers , 104:87–93
Zhu,  H.Y.,  Jiang,  R.,  Xiao,  L.,  &  Li,  W.  (2010).  A  novel  magnetically  separable  γ ‐ Fe2  O3/crosslinked chitosan  adsorbent:  Preparation,  characterization  and  adsorption  application  for  removal  of hazardous azo dye. Journal of Hazardous Materials , 179(1–3):251–257.